2016 年 2 月 12 日
2017 年 2 月 20 日（「JASS 5節
3345頁
11185
11185
225
17234

部分を追記）

鉄筋コンクリート工事」〔第 14 版〕正誤表

行誤正…マスコンクリートの使用す…マスコンクリートにおけるるコンクリート…

使用するコンクリート…

…水中コンクリートの構造体…水中コンクリートにおけるコンクリート…

構造体コンクリート…

アルカリ骨材反応抑制対策とアルカリシリカ反応抑制対策

してとして

5.2a 本文 1 行目…(5.1)式よって…

…(5.1)式によって…

3.7a 本文 3 行目
3.7b 本文 3 行目
下から 4 行目

5237

上から 1 行目

2009 年の改定で…

c．2009 年の改定で…

5241

下から 3 行目

なお，凍結融解作用のなお，激しい凍結融解作用の･･･品質管理結果を掲示さ･･･品質管理結果を提示さ

せ･･･

せ･･･

①アルカリ骨材反応の抑制方①アルカリシリカ反応の抑制法として･･･

対策として･･････「附属書 B（規定）アルカ･････附属書 B（規定）「アルカリシリカ反応抑制対策の方リシリカ反応抑制対策の方法」･･

法」････････アルカリ骨材反応抑制対策･･･アルカリシリカ反応抑制対として･･･

策として･･････アルカリ骨材反応の抑制対･･･アルカリシリカ反応の抑制策方法などを･･･

対策方法など･･･

666

21260257258

6.4c 本文 7 行目
上から 4 行目

上から 14 行目

6258

上から 16 行目

6258

下から 11 行目

6261

解説表 6.5

粒度・粒形判定実績率

粒度・粒形判定実積率6261

解説表 6.5

粗骨材の実績率

粗骨材の実積率7281

解説図 7.9(a)と(b)の図(a)と(b)の図に水平打継ぎ目地を記入する。

1節頁

828530

9302

行誤

正

上から 5 行目（社）建築業協会型枠小委員会

5.2d 表 9.1

下記の通り

旧（社）建築業協会型枠小委員会
下記の通り（誤）表 9.1 型枠設計用コンクリートの側圧10m/h(1.67m/10min)
以下の場合

打込み速さ
H (m)
部位

1.5 以下柱1.5 を超え 4.0 以下

2.0 以下1.5W0 +0.6W0 ×(H -1.5)

W0H

壁10m/h(1.67m/10min)を超え20m/h(3.33m/10min)以下の場合

W0H

1.5W0 +0.4W0 ×(H -1.5)

2.0 を超え 4.0 以下

20m/h(3.33m/10min)
を超える場合4.0 以下2.0W0 +0.8W0 ×(H -1.5)

W0H

2.0W0 +0.4W0 ×(H -1.5)［注］ H ：フレッシュコンクリートのヘッド(m)(側圧を求める位置から上のコンクリートの打込み高さ)
W0：フレッシュコンクリートの単位容積質量(t/m3)に重力加速度を乗じたもの(kN/m3)（正）表 9.1 型枠設計用コンクリートの側圧10m/h(1.67m/10min)
以下の場合

打込み速さ
H (m)
部位

1.5 以下柱壁

W0H

10m/h(1.67m/10min)を超え
20m/h(3.33m/10min)以下の場合

1.5 を超え 4.0 以下

2.0 以下1.5W0 +0.6W0 ×(H -1.5)

W0H

1.5W0 +0.2W0 ×(H -1.5)

2.0 を超え 4.0 以下

20m/h(3.33m/10min)
を超える場合4.0 以下2.0W0 +0.8W0 ×(H -2.0)

W0H

2.0W0 +0.4W0 ×(H -2.0)［注］ H ：フレッシュコンクリートのヘッド(m)(側圧を求める位置から上のコンクリートの打込み高さ)
W0：フレッシュコンクリートの単位容積質量(t/m3)に重力加速度を乗じたもの(kN/m3)

節頁

行

誤

正
次ページの図の通り

9307

解説図 9.2

次ページの図の通り

主要管理項目に「せき板の加工」に関する項目を追記

2

（誤）

（正）

解説図 9.2 型枠の計画から取外しまでの作業工程と主要管理項目（例）

節頁

行

9309

解説表 9.5

誤表の最下行の列がズレている

正
下表のとおり解説表 9.5 圧縮強度 5N/mm2 が得られる材齢（AE 減水剤使用）

（誤）

（正）
3

節頁

行

誤

9313

式（解 9.2）

10323

1 行目

10354

解説表 10.7 検査項目欄

正作製することが望ましい．

作成することが望ましい．

「側曲げ試験」「外側検査」「曲げ試験」「外観検査」

4711.4b 本文 3 行

アルカリ骨材反応対策を行う

アルカリシリカ反応抑制対策を行う

365目

場合

場合

11362

上から 12 行目･･･所属する第三者試験機関･･･所属する採取試験機関を外部試験を外部試験機関･･･

機関･･･

11366

下 11 行目･･･アルカリ骨材反応対策･･････アルカリシリカ反応抑制対策･･･

11366

下 9 行目･･･アルカリ骨材反応対策･･････アルカリシリカ反応抑制対策･･･

11367

上から 4 行目

一軸静的載加一軸静的載荷49

表 11.1JIS A 1106

JIS A 1116

370

量JIS A 1108

JIS A 1118

11370

表 11.1／注(1)･･･アルカリ骨材反応対策･･････アルカリシリカ反応抑制対策･･･

11371

解説 6 行目･･･第三者試験機関に…

･･･採取試験機関に…

11371

下 5 行目(3)アルカリ骨材反応(3)骨材のアルカリシリカ反応･

11371

下 3 行目･･･アルカリ骨材反応抑制対･･･骨材のアルカリシリカ反応抑制対策･･･

策･･･

11376

解説表 11.10< -20<-20 (“<”と”-20”の間を詰める

7.2 に適合すること

7.4 に適合すること

2.8 に基づく･･･

2.7.c に基づく･･･

2.9 に基づく･･･

2.7.d または 2.7.f に基づく･･･

2.9 に基づく･･･

2.7.e に基づく･･･

1111空気表 11.21150

練混ぜから打378

込み終了までの時間

1111111154385
54385
54385
389

11.9b 表 11.7
部材の位置・断面寸法11.9b 表 11.7
表面の仕上がり状態
11.9b 表 11.7
仕上がりの平たんさ
上から 12 行目…本会「鉄筋コンクリート建築物…
4…本会「鉄筋コンクリート造建築物…

節頁

行

11400

参考文献 8)…鉄筋コンクリート建築物…

13420

解説表 13.1

日平均気温の 2004～2013 年の

13421

14453

上から 13 行目

17489

上から 7 行目

17489

上から 10 行目

17498

上から 6 行目

…60N/mm2 以上…

17511

上から 3 行目

…一般のコンクリート…

…一般仕様のコンクリート…

17512

上から 14 行目…，材齢 91 日以内の材齢…

…，91 日以内の材齢…

20550

上から 23 行目…凍害を受ける…

…初期凍害を受ける…

22587

上から 7 行目

y＝1.263x－0.718（解 22.2）

y＝1.263x－718（解 22.2）

2495
608

解説表 13.1（つづき）

24.5b 本文

誤日平均気温の 2004～2013 年の608

24.5b 解説 9 行目

628上から 11 行目

27645

27.1 解説 4 行目

28654

解説表 28.2…
日平均気温の 2005～2014 年の日平均気温の 2005～2014 年の･･･解説表 14.5 に示す…建築物がすべて長期供用級…構造体の計画供用期間の級または超長期供用級…

がすべて長期または超長期…

…長期供用級または超長期供用級…

特記のない場合は，3N/mm2 とする．

…長期または超長期…
…60N/mm2 を超える高強度コンクリート…

特記のない場合は，構造体強度補正値 28S91 を 3N/mm2 とする．

ない場合は，mSn 値を 3N/mm2とすることとした。

25…鉄筋コンクリート造建築物･･･解説表 14.7 に示す

以上から，ｍSn が特記されてい24

正…金属メッキ鉄筋…

以上から，ｍSn が特記されていない場合は，
材齢 m 日を 28 日，材齢 n 日を 91 日とし，28S91を 3N/mm2 とすることとした。
…金属めっき鉄筋…

…JIS R 5214「エコセメント」 …JIS R 5214（エコセメント）…

…

次ページ参照次ページ参照5（誤）解説表 28.2

凍結融解作用を受ける部位に再生骨材コンクリートを適用する条件
再生骨材コンクリート H

再生骨材コンクリート M（耐凍害品）

26 節の適用を受ける部位・・水セメント比は特記による

・水セメント比は特記による

部材（激しい凍結融解作用・空気量：5.5％・空気量：5.5％を受ける部位・部材）

・品質および材料等は 26 節によ・品質および材料等は 26 節によるる

上記以外の凍結融解作用を・水セメント比の最大値：60％・水セメント比の最大値：50％

受ける部位・部材

・空気量：4.5％

・空気量：5.5％
・その他の条件については，
JIS A 5022 による（正）解説表 28.2

凍結融解作用を受ける部位に再生骨材コンクリートを適用する条件
再生骨材コンクリート H

再生骨材コンクリート M（耐凍害品）26 節の適用を受ける部位・ ・凍結融解試験で、300 サイクル・凍結融解試験で、300 サイクル

部材（激しい凍結融解作用における相対動弾性係数が、における相対動弾性係数が、特を受ける部位・部材）

特記もしくは 85％以上

記もしくは 85％以上

・空気量の下限値：4.0％

・空気量の下限値：4.0％

・その他の品質および材料等は ・その他の品質および材料等は 26
26 節による

節による

上記以外の凍結融解作用を・水セメント比の最大値：60％

・水セメント比の最大値：50％

受ける部位・部材

・目標空気量：4.5％

・目標空気量：5.5％
・その他の条件については，
JIS A 5022 による

節

頁

行誤

正29671

上から 1 行目

解説表 29.1 の日数

29.8 c .の告示に示された日数

31677

3.10c

・・その他の浸食性物質・・・・・その他の侵食性物質・・

31678

6.1c

JASS A 5308 の規定に適しなJIS A 5308 の規定に適合しな

い・・・

い・・・

浸食性物質などからの・・・

侵食性物質などからの・・・

S/A（%）

s/a（%）

上部表
31685

コンクリートの種類・品質付5701

解説表 16